2 A. H. Rauramo und K. M. Saarialho. (LIV 



cienten fiir je eine Stange aus Aluminium, Kupfer, Eisen 

 (I), Guss-stahl (II), Bessemerstahl (III) und Zink bestimmt, 

 die im Folgenden mehr vergleichshalber angefiihrt werden 

 sollen. 



2. Die specifischen Gewichte wurden durch hydrosta- 

 tische Wägung mit genauem Achtgeben auf die Reinheit 

 des Wassers, den Aufhängefaden, Luftblasen und die Tempe- 

 raturen ausgefuhrt. Mit der benutzten Wage erhielt man 

 die Gewichte auf 0,1 mg genau. 



Aus den specifischen Gewichten känn bei den Sn-Pb 

 Legierungen die Zusammensetzung berechnet werden. Wäh- 

 rend das specifische Gewicht einer Legierung im allgemei- 

 nen keine additive Eigenschaft der specifischen Gewichte 

 der Komponenten ist, öder änders ausgedriickt die Mischungs- 

 formel nicht befolgt, ist dies nach mehreren friiheren Unter- 

 suchungen bei Sn-Pb Legierungen wenigstens bis auf 0,3% 

 genau der Fall. Die Bestimmungen des specifischen Gewich- 

 tes waren im Mittel mit einem wahrscheinlichen Fehler von 

 0,2% behaftet. Es scheint deshalb um so mehr berechtigt, 

 auf diese einfache Weise die Procentgehalte der Sn-Pb 

 Legierungen zu ermitteln. Viel genauer hatte man sie zwar 

 durch quantitative chemische Analyse gefunden, jedoch hat- 

 ten wir hierzu keine Gelegenheit. 



Sind die Dichten des Zinns und Bleis bez. s t und s 2 , ihre 

 specifischen Volumina v { und p , das Gewichtsverhältnis 

 Sn:Pb in der Legierung p 1 :p 2 , so erhält man nach der Mi- 

 schungsformel fiir ihr specifisches Volumen v den Aus- 

 druck 



(1) "=^7r"' + I rIV'' 2 ' 



Pi-r-p-2 Pi-rPi 



welcher somit voraussetzt, dass keine Kontraktion öder 

 Ausdehnung stattgefunden hat. Aus dieser Gleichung 

 folgt ferner fiir das specifische Gewicht s der Legierung 



(2) l == -^_i + P* 1 



s p l +p 2 s l p l +p 2 s 2 

 öder 



